Bi: 
eine beschränkte Länge, im unteren Stammteil älterer Fichten eine solche von 
ca. 70 em, im oberen von 40 em, 1 m lang werden sie wohl nie; sie endigen 
entweder blind. oder legen sich an Nachbarkanäle an, bilden aber niemals die 
Fortsetzung von Gängen eines anderen Jahrringes. Trotzdem kommunizieren 
die Holzeänge durch die Horizontalkanäle miteinander; diese entspringen immer 
von einem Vertikaleane des Holzes derart, dass durchschnittlich ein solcher auf 
je 1 em seiner Höhe vier Horizontalgänge erzeugt, und wo dieselben einen 
andern Vertikalgang kreuzen, treten sie mit ihm in Verbindung. Im Durchschnitt 
kann man auf die Gesamtlänge eines Vertikalganges ca. 30 Verbindungen rechnen. 
Folgende, den Arbeiten von H. Mayr entnommene Beispiele sind geeignet, 
eine genauere Vorstellung von der Zahl und Verteilungsweise der Harzgänge in 
Holz und sekundärer Rinde zu vermitteln. Die Anzahl der Vertikalgänge auf 
dem Querschnitt einer lOjährigen Fichte betrug 804, bei einer 90jährigen Fichte 
in der Mitte ihrer Stammhöhe ca. 44000. Von den Horizontalgängen im Holz 
kommen auf 1 gem tangentialer Oberfläche im Erdstamm 58—68, im astlosen 
Schaft 51—57, im Kronenstamm 70—78, in der -Wurzel 122; die Gesamtzahl der 
Horizontalgänge, die allein im Schaft einer jährigen Fichte vom Holz in den 
Bast übertreten, berechnete sich bei einer Stammoberfläche von 22,687 qm auf 
14105500. Die durchschnittliche Weite der Vertikal- und Horizontalgänge ist 
bei der Fichte geringer als bei den übrigen verglichenen Nadelhölzern: wenn 
man die Weite eines Vertikalganges der Weymouthskiefer —= 10 setzt, so be- 
trägt sie bei der gem. Kiefer 9, bei der Arve 8, bei der Bergkiefer 7, bei deı 
Fichte 6; die Weite eines Horizontalganges ist, damit verglichen, bei der Wey- 
mouthskiefer — 4, der. gem. Kiefer — 3,5, der Fichte — 3. 
Nur im Splint führen die Harzgänge flüssigen Balsam, mit dem Übergang 
in Kernholz werden sie durch Thyllenbildung verschlossen und ausser Tätigkeit 
gesetzt. Deshalb sieht man an einem frisch abgesägten Stumpf nur im Umfange 
einen ein bis mehrere cm breiten, dem Splint entsprechenden Streifen mit heraus- 
gequollenem Harz bedeckt, während der innere Zylinder harzfrei ist. 
Über den absoluten Gehalt des Fichtenholzes an festem Harz geben 
folgende Zahlen Auskunft, welche sich auf eine von H. Mayr untersuchte 
100jährige Fichte von Grafrath bei München beziehen. In 1 kg des absolut 
trockenen Holzes enthielten: 
der Erdstamm . . 16,4 g festes Harz von 0,409 spez. Gew. 
der astlose Schaft . 16,01 „ ee R TE * 
der Kronenstamm . 163 „ % 2  Vaizern n 
lebende Aste . . 58,09 „ : u ANOH2 TH R 
Wurzelma 005 IBorne a = 5 le ” 
Wurzel- und Astholz zeigte im Kern einen bedeutend grösseren Harzgehalt, 
als im Splint; im Stammholz dagegen war der Splint reicher an Harz (19,45 &) 
als der Kern (14,98 g), indessen vermutet Mayr, dass diese Zahlen auf einem 
Fehler beruhen, der durch die Anwesenheit irgend eines verunreinigenden Körpers, 
welcher beim Auflösen des Harzes mit in Lösung ging, veranlasst wurde. 
Die pathologischen Harzvorkommnisse sind: Harzreiches Wund- 
parenchym (Fig. 63), Harzgallen, Harzflüsse und Verkienung. Ganz allgemein wird 
bei Verletzungen vom Cambium Wundparenchym gebildet, auch auf Frostwirkung 
reagiert das Cambium mit harzreichem Wundparenchym (sog. innere Überwallung). 
Als Harzgallen ') bezeichnet man grosse (taler- bis handgrosse, bis '/a cm dicke) 
Lücken im Holz der Coniferen, die mit Harz erfüllt sind. Sie entstehen nach 
'; Vgl. L. Dippel in Botan. Zeitung. Bd. 21. 1863. S. 254; C. Ratzeburg, Die 
Waldverderbnis. Bd, 2. 1868. S. 4; besonders Conwentz, Tschirch und Nottberg a. a. O. 
